DO ACADEMIE DES SCIENCES. 



inattaquable par tous les acides; on pesait sur filtre taré pour avoir le 

 poids de graphite. 



Après une chaufle de 3 minutes 3o secondes à Zioo-45o ampères sous i lo volts, ce 

 qui correspond à la fornaalion du carbure de ralcium, nous avions un carbure ayant 

 dissous 0,5 pour loo de carbone. 



T ^ 3 min. 3o sec. ; I = 4oo-45o amp. i lo volts. 



CaC'-. C graphite. Pour lOU. 



1 o,35o6 o,ooi6 o,/J5 



2 0,7806 0,0042 0,53 



Si nous chauffions à 45o-5oo ampères, la teneur en carbone dissous montait jusqu'à 

 i,5o pour 100. 



T := 3 min. 3o sec. ; I ^ 45o-5oo amp. 



CaC^ C graphite. Pour 100. 



t 0,207?- 0,0024 1,1 5 



2 0,1696 0,0026 1,53 



Pour une intensité de 5oo-6oo ampères, la teneur en carbone dissous arrivait à 3, 80 

 pour 100. 



T =; 3 min. 3o sec. ; 1 ^ 5oo-6oo amp. 



CaC-. C grapliitc. Pour 100. 



0,2624 0,0100 3,81 



Dans le Tableau ci-dessous, nous portons les princijiaux résultats obtenus : 



Tableau 1. 



T constant. I variable. 



T. I. Graphite pour 100. 



ma A 



1 3.3o 4oo-45o 0,45; o,53; o,56 



2 3.3o 45o"5oo 0,98; 1,16; 1,53 



3 3.3o 5oo-6oo 2,80; 3, 80 



Les différences qu'on remarque pour une même chauffe ou |)our des 

 chauffes faites dans les mêmes conditions tiennent à ce que, chauffant pen- 

 dant peu de temps une niasse assez considérable, tous les points de cette 

 masse ne sont pas portés à une même température. Il s'ensuit des varia- 

 lions sensibles de la solubilité. L'allure générale de la réaction est cepen- 

 dant très nette; il y a accroissement de la solubilité du carbone en même 

 temps que l'intensité augmente. 



